TALC. 97 



TALC. Talk; Allem. Prismatischer Talk-Glimmer ; Mohs. 



Lames minces hexagonales paraissant dériver d'un prisme rhom- 

 boïdal droit voisin de 120°. Clivage facile suivant la base parallèle- 

 ment au plan des lames ; difficile suivant les faces du prisme de 120°. 

 Cassure esquileuse ou terreuse dans les variétés compactes. Translu- 

 cide ou transparent. Plan des axes optiques parallèle a la grande dia- 

 gonale de labase ; bissectrice négative, normale a cette base. 2E == 17° 

 ray. rouges; 16° ray. bleus. Dispersion sensiblement nulle autour 

 des hyperboles. Éclat nacré sur les clivages. Bleu, vert, gris de 

 diverses teintes dans la lumière transmise ; souvent blanc d'argent 

 par réflexion. Poussière blanche. Flexible mais non élastique en 

 lames minces. Se laisse couper au couteau et rayer par l'ongle. 

 Onctueux au toucher. Dur. = 1 a 1,5. Dens. = 2,6 à 2,8. 



Au chalumeau, jette un vif éclat, s'exfolie et fond très-difficile- 

 ment sur les bords. Avec la solution de cobalt, prend une couleur 

 rouge pâle. Dans le tube, donne un peu d'humidité. D'après les 

 expériences de MM. Delesse et Damour, les matières volatiles conte- 

 nues dans le talc ne se dégagent qu'à une très-haute température : 

 M. Damour a récemment constaté que les talcs cristallisés en grandes 

 lames verdâtres, de Sibérie, du Tyrol , etc., ne perdent au rouge 

 sombre que 4 à 5 millièmes de leur poids ; au rouge vif (fusion de 

 l'argent), ils se gonflent, s'exfolient et perdent 4,9 p. 0/0 d'eau of- 

 frant une légère réaction acide; au rouge blanc (lampe Deville), la 

 perte n'augmente pas, mais la substance fond dans les portions en 

 contact avec le creuset de platine. En partie attaquable par une 

 ébullition prolongée avec les acides concentrés. 



Les différences dans les pertes au feu constatées par divers chi- 

 mistes, tenant évidemment aux procédés de calcination employés, 

 on peut adopter l'une des formules 



Mg 3 Si 4 +H : Silice 63,25 Magnésie 32,01 Eau 4,74; 

 ou 3Mg i Si 3 + 4H: Silice 61,74 Magnésie 33,32 Eau 4,94. 



La seconde, beaucoup moins simple que la première, est celle 

 que M. Rammelsberg admet pour la stéatite. 



Analyses du talc lamellaire: a, blanc verdâtre nacré, de la vallée 

 de Chamouni, par Marignac ; 6, de Prussiansk près Katharinenburg, 

 par de Robell; c, de Greiner en Zillerthal, par de Kobell; d, de 

 Rhode-Island, par Delesse ; e, blanc, fibreux, offrant en partie la 

 structure de l'amphibole, du Saint-Gothard, par Scheerer; /, blanc 

 en grandes lames cristallines, du Saint-Gothard, par Scheerer; g, 

 {talc endurci), de Glocknitz, Autriche, par Scheerer : 



